SÉANCE DU 26 JANVIER Î903. 233 



raître des quantités de plus en plus grandes de nouveaux cristaux d'aspect tétraédrique 

 et, pour une teneur supérieure à i5 pour 100, ces derniers subsistent seuls. A ce mo- 

 ment, la composition des résidus reste de nouveau la même et correspond à la formule 

 SiMn. Toutefois, lorsque l'on atteint près de Sopour 100 en silicium total, on constate 

 la formation de cristaux plus petits, octaédriques, moins brillants, légèrement atta- 

 quables par la soude étendue. En même temps, la proportion de silicium croît de nou- 

 veau dans ces produits. La quantité de ce métalloïde contenue dans les culots devenant 

 de plus en plus grande, les cristaux tétraédriques diminuent progressivement et l'on 

 voit, avant leur complète disparition, une troisième catégorie de cristaux prendre 

 naissance. Ces derniers sont transparents et de couleur rouge brun sous une faible 

 épaisseur. Nous les avons nettement identifiés avec le silicium cristallisé. On les élimine 

 en prolongeant l'action de la lessive de soude étendue. Au fur et à mesure que le 

 titre en silicium augmente, la composition des résidus, dans lesquels les cristaux 

 tétraédriques se font de plus en plus rares, tend vers une limite qui est représentée 

 par la proportion de silicium exigée parla formule Si-Mn. Une masse métallique ayant 

 donné à l'analjse les chiffres suivants: cuivre, i4i9o; silicium, 80, 43; manganèse, 

 3,25, a abandonné, sous l'action des réactifs indiqués ci-dessus, un résidu très bien 

 cristallisé et très homogène renfermant: silicium, 49)93; manganèse, 5o,63. Nous 

 étions donc en présence du siliciure Si^Mn à peu près pur; sa composition théorique 

 étant, en elTet, silicium, 5o, 4^; manganèse, 49>54 pour 100. 



» Ce siliciure se présente en cristaux assez petits d'un gris foncé, d'aspect octaé- 

 drique et ayant, à i3°, une densité de 5,24. Ils sont inattaquables par l'acide azotique, 

 l'acide sulfurique, mais se dissolvent facilement dans l'acide fluorhydrique à froid. 

 Les lessives alcalines concentrées les détruisent également très rapidement. 



» Cette élude méthodique nous a conduit à admettre l'existence des 

 trois siliciures définis de manganèse SiMn-, Si Mn et Si^Mn, en même 

 temps qu'elle nous a permis d'en préciser les conditions de formation. Elle 

 nous a en outre démontré que pour obtenir les composés persiliciés, qui 

 sont aussi les plus dissociables, il ne suffisait pas de se trouver en présence 

 de silicium libre, mais qu'il fallait encore que ce silicium eût en quelque 

 sorte une certaine concentration dans le mélange. Ce fait est facile à rap- 

 'procher de nombreux exemples puisés dans l'étude des solutions salines. 



» Enfin nous ajouterons qu'en utilisant dans d'autres essais des rapports 

 différents pour les poids du cuivre et du manganèse, nous avons observé 

 dans les variations d'aspect et de composition des produits cristallisés 

 des phénomènes identiques, mais pour des teneurs en silicium total diffé- 

 rentes : ce qu'il était d'ailleurs facile de prévoir. » 



